Lia» SkJerometer, ein Apparat zur g<-i. jung der Härte «i'-r Krystalle. 4)iü 



Diese Mittelwerthe verhalten sieh ähnlich wie die bei It zu den 

 Einzeldaten. 



Offenbar ist, wie es schon aus der krystallographischen 

 Anschauung folgt, 0», 120«— 30», 90", 150»— 60«, 180° identisch; 

 nimmt man aus diesen die Mittel, so findet man: 



Härte-Maximum, senkrecht vom Scheitel des Dreieckes zur 

 Dreieckseite, also parallel zur Prismafläche P-{-oo = AS9. 



MittlereHärte parallel zur Dreieckseite, also parallel zur Prisma- 

 fläche Ä-l-00^442. 



Härte-Minimum, senkrecht von der Dreieckseite gegen den 

 Scheitel d«-s Dreieckes, ebenfalls in der Prismafläche P-\- oo=363. 

 c) Prismafläche / j -}-og. 



Sie übertrifft II und R — oc hei weitem; eine Erfahrung, die 

 jeder macht der sich mit dem Sehneiden und Schleifen des Kalk- 

 spatheg beschäftigt, da der Widerstand den die Feile dort und hier 

 erfahrt so auffallend verschieden ist, dass ihn die Hand heim ersten 

 Striche gewahrwird. F ran ken h ei m erwähnt dieser Verschiedenheit. 

 Wir erhielten: 



in der Richtung ab (parallel der Combi- 

 oationskante U.P-\-od) 650 Centigrm. ; 

 in der Richtung bc (parallel der Comhi- 

 nationskante r.P-f-oo) 780 Centigrm. ; 

 in der Richtung ba (parallel der Combi- 

 nationskante R.P-\-oo) 575 Centigrm. ; 

 in der Richtung cb (parallel der Combi- 

 nationskante r . P-\- oo) 750 Centigrm. 



Die Mittelwerthe weichen aber hier viel mehr von den Einzel- 

 daten ab, wie folgende Tafel zeigt. 



Diese Unsicherheit mag wohl von der Erschütterung und Auf- 

 lockerung der in die Fläche mündenden Spaltungsblätter heim Schliffe 

 herrühren. Die zwischenliegendeo Härteverhältnisse sind so unregel- 

 mässig, dass wir die Resultate unserer oftmal wiederholten Messungen 

 gar nicht mittheilen. 



28* 



